## Ekstraksi Teh Hijau dan Aplikasinya sebagai Pengendali Korosi
Pada Pompa di Lingkungan Garam NaCl 3,56%
[Green Tea Extraction and Its Application as Corrosion Controller in 3.56% NaCl]

## Retno Indarti

Department of Chemical Engineering, Politeknik Negeri Bandung Jl. Gegerkalong Hilir, Ciwaruga, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40012
Abstract. Green tea leaves contain antioxidant compounds that can be used as organic inhibitors in a corrosion process. Tea leaves were extracted by maceration method using 70% ethanol solution with a solid:solvent ratio of 1:8 (w/v) for 1 x 24 hours in an atmospheric room. The extract was then concentrated with a rotary evaporator and separated with solvent under vacuum conditions at 852 mbar, temperature of 70 o C and rotation of 80 rpm. The results of the qualitative test of extra tea leaves using 10% NaOH and 1% FeCl 3 changed the color to brownish orange and blue-black. This indicates the content of flavonoids and tannins. Green tea leaf extract is also applied to control the corrosion rate of brass metal. Variations in the concentration of tea leaves were 200, 400, 600 ppm in 3.56% NaCl solution. The pump circulation is carried out for 40 hours, the weight loss method is carried out every 8 hours. The average corrosion rate without inhibitor is 3.95 mmpy, the corrosion rate with 200 ppm inhibitor is 1.24 mmpy, the corrosion rate with 400 ppm inhibitor is 0.46 mmpy, the corrosion rate with 600 ppm inhibitor is 0.23 mmpy. A significant decrease in the corrosion rate occurred at a concentration of 600 ppm with an efficiency of 92.32%.
Keywords: extraction, tea leaves, organic inhibitors, corrosion rate, brass metal
Abstrak. Daun Teh Hijau mengandung senyawa antioksidan yang dapat dimanfaatkan sebagai inhibitor organik pada  suatu  proses  korosi.  Daun  teh  diekstraksi  dengan  metode  maserasi  menggunakan  larutan  etanol  70% dengan rasio padatan: pelarut sebesar 1:8 (b/v) selama 1 x 24 jam di ruangan atmosferik.  Hasil ekstrak kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator dan dipisahkan dengan pelarut pada kondisi vakum di tekanan 852 mbar, suhu 70 o C dan putaran 80 rpm. Hasil pengujian ekstra daun teh secara kualitatif menggunakan NaOH 10% dan FeCl 3 1%  terjadi  perubahan  warna  menjadi  orange  kecoklatan  dan  biru  kehitaman.  Hal  ini  mengindikasikan kandungan  flavonoid  dan  tanin.  Ekstrak  daun  teh  hijau  juga  diaplikasikan  untuk  pengendalian  laju  korosi  pada logam  kuningan.  Variasi  konsentrasi  daun  teh  sebesar  200,  400,  600  ppm  dalam  media  larutan  NaCl  3,56%. Sirkulasi pompa dilakukan selama 40 jam, metode kehilangan berat dilakukan setiap 8 jam. Hasil laju korosi tanpa inhibitor rata-rata sebesar 3,95 mmpy, hasil laju korosi dengan inhibitor 200 ppm sebesar 1,24 mmpy, hasil laju korosi  dengan  inhibitor  400  ppm  sebesar  0,46  mmpy,  hasil  laju  korosi  dengan  inhibitor  600  ppm  sebesar  0,23 mmpy. Penurunan laju korosi secara signifikan terjadi pada konsentrasi 600 ppm dengan efisiensi sebesar 92,32%
Kata kunci : ekstraksi, daun teh, inhibitor organik, laju korosi, logam kuningan .
Diterima:  19 November 2022, Disetujui: 6 Desember 2022
Sitasi:  Indarti,  R.  (2022).  Ekstraksi  Teh  Hijau  dan  Aplikasinya  Sebagai  Pengendali  Korosi  Pada  Pompa  di  Lingkungan  Garam  NaCl 3,56%. KOVALEN: Jurnal Riset Kimia , 8(3): 248-257.

## LATAR BELAKANG
Korosi  merupakan  hasil  interaksi  proses elektrokimia sebuah logam dengan lingkungan
yang menyebabkan adanya penurunan kualitas logam  tersebut.  Permukaan  logam  yang bersentuhan dengan air (daerah anodik) terjadi pelarutan  atom-atom  besi  disertai  pelepasan elektron hingga membentuk ion Fe 2+ yang larut
https://bestjournal.untad.ac.id/index.php/kovalen
 Corresponding author E-mail : retno.indarti@polban.ac.id

## Indarti
dalam  air  (persamaan  reaksi  1).  Elektron  dari logam  baja  dilepaskan  dari  anoda  ke  bagian logam  baja  lainnya  yang  bertindak  sebagai katoda, sedangkan pada daerah katoda terjadi reduksi  oksigen  dari  udara  (persamaan  reaksi 2).  Ion  Fe 2+ pada  permukaan  logam  bergerak menuju  daerah  katodik  dan  bereaksi  dengan ion-ion  OH-  membentuk  karat  (Fe(OH) 2 ) (persamaan reaksi 3).
Anoda Fe(s)  Fe 2+ (aq) + 2e - ........................... (1) Katoda O 2 (g) + 2H 2 O (g) + 2e -  4OH (aq) .......... (2) Reaksi pembentukan karat
Fe 2+ + 4OH -  4Fe(OH) 2(s) .................... (3) Korosi dapat diminimalisir dengan berbagai cara, seperti pelapisan logam maupun penambahan inhibitor pada lingkungan.
Ditinjau  dari  kesederhanaan  proses  dan besarnya  biaya,  cara  paling  efektif  untuk memperlambat  laju  korosi  adalah  dengan penggunaan  inhibitor  (Kadhim et  al., 2021;  C.
Verma et al ., 2021). Proses korosi dapat terjadi pada berbagai macam aplikasi yang menggunakan  logam,  salah  satunya  adalah pompa.
Pompa  merupakan  alat  yang  dapat digunakan untuk memindahkan fluida dari satu unit/ tempat menuju ke unit/ tempat lain. Proses korosi  dapat  terjadi  pada  alat  ini  dikarenakan beberapa  faktor,  antara  lain  laju  alir  yang ditransfer,  kandungan  ion  agresif  pada  liquid yang  dipindahkan  dan  jenis  logam  yang digunakan  (Sinha  &  Tyagi,  2020;  Wei et  al .,
2019).  Proses  korosi  pada  pompa  ini  dapat ditekan  dengan  adanya  penambahan  inhibitor korosi.
Inhibitor  korosi  adalah  suatu  zat  dengan konsentrasi  kecil  yang  ditambahkan  ke  dalam
media  korosi.  Penambahan  zat  ini  bertujuan untuk  menurunkan  serangan  korosi  terhadap struktur  logam  (Rahim et  al. ,  2008).  Inhibitor dapat  menghambat  laju  korosi  dengan  cara adsorpsi  yaitu  dengan  membentuk  suatu lapisan  tipis  pada  permukaan  logam  dengan dipengaruhi  pengaruh  lingkungan,  seperti  pH, suhu,  oksigen  terlarut  dan  bakteri  pereduksi pada  logam  (Sivakumar et  al. ,  2018;  D.  K. Verma et  al., 2021).    Mekanisme  proses inhibitor  secara  umum  ditampilkan  pada
Gambar 1.
Inhibitor yang digunakan biasanya merupakan  inhibitor  jenis  organik,  dimana inhibitor organik memiliki kelebihan yaitu ramah lingkungan  dan  mudah  didapatkan  di  alam (Chauhan et  al. ,  2021;  Popoola,  2019).
Beberapa  jenis  tanaman  dapat  digunakan sebagai  inhibitor  organik  karena  mengandung zat antioksidan. Jenis tanaman yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  daun  teh  dengan pertimbangan  adanya  zat  antioksidan,  yaitu tanin  (25%)  dan  flavonoid  (30%)  (Farhoosh et al. , 2007; Kopjar et al. , 2015).
Gambar 1. Mekanisme proses inhibitor
(Rahim et al ., 2008)
Indarti Tanaman teh ( Camellia sinensis )
merupakan tanaman jenis genus Camellia dan famili Theaceae yang  berasal  dari  Asia Tenggara. Karakteristik fisik tanaman ini adalah berbunga  bulat  dan  putih.  Daun  tanaman  ini dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan  inhibitor karena mengandung senyawa antioksidan (Yu et  al. ,  2020;  Zhang et  al. ,  2019).  Pembuatan inhibitor organik ini dilakukan dengan menggunakan  proses  ekstraksi  maserasi  dan pemekatan.
Proses ekstraksi maserasi dan pemekatan dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol. Pelarut etanol dipilih karena tanin dan flavonoid larut  dalam  pelarut  polar  seperti  etanol.  Hasil dari  proses  tersebut  diaplikasikan  untuk pengendalian  laju  korosi  sebagai  inhibitor organik  dalam  media  larutan  NaCl  3.56% (Muliastri et  al .,  2021;  Nikitasari et  al .,  2021;
Pradityana et  al .,  2018).  Analisis  pengujian yang  dilakukan  meliputi  pengujian  fitokimia, GC-MS ( Gas Chromatography-Mass Spectrometry ), laju korosi dan fotomikro.
Pengujian fitokimia dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa antioksidan di dalam  ekstrak  daun  teh.  Uji  GC-MS  dilakukan untuk  mengetahui  kadar  zat  antioksidan. Pengujian laju korosi dilakukan dengan metode weight  loss (kehilangan  berat)  dan  fotomikro untuk  mengetahui  kondisi  logam  akibat  korosi (Brahami et al. , 2020; Tandon et al ., 2018).

## METODOLOGI PENELITIAN

## Bahan dan Peralatan
Penelitian  ini  menggunakan  bahan baku antara lain teh hijau dan larutan etanol. Bahan  untuk  pengujian  adalah  logam  Fe sebagai benda kerja, larutan NaOH, larutan FeCl 3 . Alat yang dipakai dalam penelitian ini
adalah rotary vacuum evaporator, mikroskop dan neraca analitik.

## Prosedur Penelitian
Tahapan penelitian terdiri dari beberapa tahap (Gambar 2).
Gambar 2. Tahapan pelaksanaan penelitian

## Tahap persiapan
Merupakan  tahap  awal  dari  penelitian. Meliputi  kegiatan  studi  literatur,  persiapan  alat dan bahan. Pertama-tama daun teh ditimbang sebanyak 700 gram. Setelah itu larutan alkohol 70%  dan  larutan  NaCl  3.56%  disiapkan. Pengamplasan dilakukan terhadap benda kerja untuk membersihkan benda kerja dari impuritas.

## Ekstraksi
Proses pengambilan ekstak yang digunakan dalam penelitian ini adalah maserasi dalam  pelarut  etanol  70%.  Proses  maserasi menggunakan  rasio  daun  teh  :  pelarut sebanyak  1  :  8  (b/v) pada suhu 25 ⁰C selama 1x24 jam dengan pengadukan setiap 30 menit. Produk hasil maserasi kemudian difiltrasi agar

## Indarti
daun teh terpisah dari filtratnya menggunakan kertas  saring.  Hasil  penyaringan  didapat ekstrak  dan  residu.  Residu  difiltrasi  kembali agar  ekstrak  yang  terpisah  dapat  dilakukan secara maksimal. Ekstrak daun teh yang telah difiltrasi, kemudian dilakukan proses evaporasi untuk  menguapkan  pelarut  etanol  di  dalam ekstrak  tersebut.  Proses  evaporasi  dilakukan pada suhu 70 ⁰C - 73⁰C pada tekanan 850 mbar dengan kecepatan pengadukan 80 rpm. Waktu pemekatan dilakukan selama 3,5 jam (Atrens et al. , 2013; Deshpande, 2010). Proses evaporasi yang  dilakukan  pada rotary  evaporator ,  dapat dilihat pada Gambar 3.

## Gambar 3. Sketsa alat proses evaporasi

## Analisis fitokimia
1.  Kandungan senyawa flavonoid
Sebanyak 5 mL sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi kemudian ditambahkan larutan  NaOH  10%  sebanyak  3-5  tetes  ke dalam  sampel.  Perubahan  yang  terjadi  jika sampel  mengandung  flavonoid  adalah  jika terjadi  perubahan  warna  menjadi  warna jingga  kecoklatan  atau  jingga  kehitaman (Harborne, 1987).
2.  Kandungan senyawa tanin
Sebanyak 5 mL sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi kemudian ditambahkan larutan  FeCl 3 1%  sebanyak  3-5  tetes  ke
dalam  sampel.  Perubahan  yang  terjadi  jika sampel  mengandung  tanin  adalah  jika terjadi  perubahan  warna  menjadi  biru kehitaman (Harborne, 1987).

## Pengujian ekstrak sebagai Inhibitor
Pengujian  ekstrak  daun  teh  sebagai inhibitor  dilakukan  pada  benda  kerja  pada lingkungan garam 3,56%. Sebelum dilakukan  proses,  benda  kerja  ditimbang dahulu  berat  awalnya.  Konsentrasi  inhibitor yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0, 200, 400 dan 600 ppm. Proses pengujian ekstrak  sebagai  inhibitor  dilakukan  setiap  8 jam. Hasil dari pengujian kemudian dilakukan perhitungan laju korosi ( r ) dengan metode  kehilangan  berat  ( weight  loss ) (ASTM, 2005).
r= ∆w
( pxAxt ) ................................................ (4)
atau
r= ( KxW ) ( pxAxt ) ............................................... .(5) Keterangan: W : berat logam yang hilang (gram) 𝛒 : massa jenis logam (gr/cm 3 ) A : luas permukaan spesimen (cm 2 ) t : waktu proses korosi (mmpy) atau (mpy/mmpy) K : konstanta laju korosi (mpy atau mmpy)
Setelah  perhitungan  laju  korosi,  efisiensi inhibitor (eff) dapat diketahui dengan rumus:
eff= ( X a -X b ) ( X a ) x100 .................................. (6)
Keterangan: X a : laju korosi tanpa inhibitor (mpy atau mmpy) X b : laju korosi dengan inhibitor (mpy atau mmpy)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ekstrak Daun Teh
Proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan  maserasi  selama  24  jam dengan suhu 25⁰C dan tekanan 1 bar. Ekstrak

## Indarti
yang  dihasilkan  setelah  proses  maserasi sebanyak  4.170  mL.  Proses  pemekatan dilakukan  setelah  proses  ekstraksi  selesai dengan  kondisi  operasi  70⁰C  -  73⁰C  dengan tekanan  800  mbar  selama  3  jam.  Penurunan tekanan  menjadi  vakum  dilakukan  dengan tujuan  menurunkan  suhu  titik  didihnya.  Hasil dari  proses  pemekatan  dapat  dilihat  pada Gambar 5 dan ekstrak yang dihasilkan sebesar 176,96 gram dengan yield sebesar 25,23%.

## Kandungan Fitokimia
Analisis uji fitokimia yang dilakukan pada penelitian  ini  berfungsi  sebagai  analisis kualitatif  yang  berfungsi  untuk  mengetahui kandungan senyawa antioksidan dalam ekstrak  daun  teh  yang  berfungsi  sebagai inhibitor.  Uji  yang  dilakukan  adalah  uji kandungan tanin dengan menggunakan FeCl 3 1%  (Marliana et al .,  2005)  dan  uji  kandungan flavonoid dengan menggunakan larutan NaOH (Ekawati et al., 2017).
Perubahan warna saat ekstrak ditambahkan  larutan  NaOH  10%  menjadi jingga tua atau jingga kecoklatan menandakan adanya  zat  flavonoid  (Gambar  4).  Perubahan warna  yang  dihasilkan  dari  penambahan larutan  NaOH  10%  dikarenakan  adanya reduksi  NaOH  10%  (Gambar  5).  Selain  itu, pengujian  fitokimia  dilakukan  juga  untuk mengetahui  kandungan  tanin  pada  ekstrak daun  teh.  Uji  fitokimia  dilakukan  dengan menambahkan  FeCl 3 1%  ke  dalam  sampel.
Adanya  perubahan  warna  menjadi  biru kehitaman  mengindikasikan  adanya  zat  tanin yang  terkandung  di  dalam  ekstrak  daun  teh. Perubahan warna jingga menjadi biru kehitaman merupakan indikasi tanin membentuk  senyawa  kompleks  dengan  ion Fe 3+ (Gambar 6).
Gambar 4. Hasil uji fitokimia
Gambar 5. Reaksi flavonoid dengan NaOH (Robinson, 1983)
Gambar 6. Reaksi  tanin  dengan  FeCl 3 (Sulasmi et al. , 2019; Supriadin et al., 2021)

## Hasil Uji Korosi
Proses  uji  korosi  pada  penelitian  ini dilakukan  pada  benda  kerja  yang  berbahan

## Indarti
kuningan.  Media  yang  digunakan  adalah larutan garam (NaCl) 3,56% dan perendaman dilakukan selama 8 jam. Setelah itu dilakukan uji laju korosi dengan metode kehilangan berat. Reaksi  korosi  yang  terjadi  pada  benda  kerja yaitu:
Anoda : Zn  Zn 2+ +2e ⁻ ..................... ……(8) Katoda : NaCl + O 2 + e ⁻  Cl ⁻ ......... ……(9) Reaksi : Zn 2 + + Cl ⁻  ZnCl 2 ........ …. (10)
Rangkaian  alat  uji  korosi  dapat  dilihat pada Gambar 7 dan media yang dilindungi oleh inhibitor dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 7. Rangkaian alat proses uji korosi
Gambar 8. Bagian  pompa  yang  dilindungi inhibitor

## Analisis Umum Uji Korosi pada Benda Kerja
Laju  korosi  tanpa  inhibitor  mengalami penurunan  dari  7,9458  mmpy  hingga  1,5855 mmpy. Hal ini dikarenakan telah terbentuknya lapisan  pasif  pada  logam  benda  kerja. Berdasarkan  ASTM  GI-90  pada  Tabel  1,  laju korosi  tersebut  masuk  ke  dalam  kategori  laju korosi unacceptable .  Laju  korosi  dengan
konsentrasi  inhibitor  200  ppm  dan  400  ppm mampu  menghambat  pada  8  jam  pertama, namun pada 16 jam dan 24 jam kenaikan laju korosi  terindikasi  dikarenakan  inhibitor  yang digunakan  belum  membentuk  lapisan  tipis protektif secara menyeluruh sehingga sebagian  permukaan  benda  kerja  tidak terproteksi.  Pada  hasil  32  jam  dan  40  jam, kecenderungan  proteksi  yang  lebih  stabil dapat  terlihat  karena  lapisan  tipis  protektif mulai  terbentuk  sehingga  kemampuan  untuk menghambat  laju  korosi  menjadi  lebih  baik. Pada konsentrasi 600 ppm, 8 jam pertama laju korosi  lebih  besar  daripada  konsentrasi  400 ppm  (Jaehne et  al .,  2008;  Walker,  1993).
Namun, pada konsentrasi 600 ppm, laju korosi mengalami  penurunan  hingga  benda  kerja tidak terkorosi lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa  lapisan  protektif  pada  inhibitor  ekstrak daun  teh  sudah  terbentuk  sehingga  tidak terjadi  penurunan  berat  pada  benda  kerja. Efisiensi  inhibisi  pada  variasi  konsentrasi inhibitor  600  ppm  selama  40  jam  adalah 94,32%.  Secara  umum  penambahan  inhibitor ekstrak daun teh dapat menurunkan laju korosi pada logam. Hasil laju korosi dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. Laju korosi dalam variasi konsentrasi inhibitor tiap 8 jam
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 10 20 30 40 50 L aju Ko ro si (mm p y ) Waktu (jam)
0 ppm
200 ppm
400 ppm 600 ppm
Indarti
Tabel 1. Kategori laju korosi Relative corrosion Resistance Approximate metric equivalent mpy mmpy µm/y nm/hr Outstanding <1 <0,02 <25 <2 Excellent 1-5 0,02- 0,1 25- 100 2-10 Good 5-20 0,1- 0,5 100- 500 10-50 Fair 20-50 0,5-1 500- 1000 50- 150 poor 50-200 1-5 1000- 5000 150- 500 unacceptable >200 >5 >5000 >500
Sumber: Walker (1993)
Efisiensi  Inhibisi  Korosi  pada  Berbagai Macam Konsentrasi Inhibitor Ekstrak Daun Teh
Semakin meningkatnya konsentrasi inhibisi  inhibitor,  perlindungan  logam  semakin meningkat (Gambar 10). Akibat dari permukaan  logam  yang  telah  terproteksi menyebabkan laju korosi yang berlangsung di permukaan  logam  mengalami  penurunan (Calado et al ., 2021; Manasa et al ., 2017). Nilai inhibisi  tertinggi  terdapat  pada  konsentrasi inhibitor  ekstrak  daun  teh  600  ppm  dengan efisiensi inhibisi sebesar 94,32%.
Gambar 10. Efisiensi inhibitor

## Analisis Fotomikro
Logam dipotong secara melintang menggunakan  alat  gergaji.  Analisis  fotomikro dilakukan di PT Dirgantara Indonesia
menggunakan  mikroskop  dengan  perbesaran 11x.  Analisis  fotomikro  dilakukan  untuk mengetahui  perbedaan  permukaan  logam benda  kerja  tanpa  inhibitor  ekstrak  dauh  teh dan  dengan  inhibitor  ekstrak  dauh  teh, sehingga  pengaruh  inhibitor  terhadap  proses korosi  yang  terjadi  pada  permukaan  logam benda kerja dan laju korosi menjadi berkurang.
Gambar 11. Fotomikro  logam  tanpa  ekstrak daun teh
Gambar 12. Fotomikro  logam  dengan  ekstrak daun teh
Berdasarkan Gambar 11, terdapat lubang kecil  seperti  pori-pori  pada  permukaan  logam benda  kerja  yang  disebabkan  adanya  proses korosi. Jenis korosi tersebut merupakan korosi erosi jenis kavitasi (Mayer et al .,  2020).  Pada Gambar 12, terlihat permukaan logam sebagai material  yang  dilapisi  oleh  inhibitor  ekstrak dauh  teh  masih  terdapat  lubang  kecil  yang berbentuk  pori-pori  pada  permukaan  logam benda  kerja.  Perbedaan  kedua  gambar
0 20 40 60 80 100 0 100 200 300 400 500 600 700 E fisi ensi Inh ibisi (% ) Konsentrasi Inhibitor (ppm)

## Indarti
tersebut dapat dilihat pada tingkat korosi yang berbeda,  dimana  tingkat korosi  pada  Gambar 11  lebih  banyak  daripada  Gambar  12.  Hal  ini menunjukkan bahwa laju korosi pada Gambar 12 lebih lambat daripada Gambar 11.

## KESIMPULAN
Inhibitor  korosi  dari  ekstrak  daun  teh dapat  digunakan  untuk  menurunkan  laju korosi. Penurunan laju korosi terbaik diperoleh pada  konsentrasi  600  ppm  sebanyak  0,2325 mmpy  dengan  efisiensi  sebesar  94,32%. Ekstrak daun teh memiliki kandungan flavonoid dan tanin, yang dibuktikan dengan uji fitokimia. Penurunan  laju  korosi  dapat  dibuktikan  dari hasil fotomikro logam.

## DAFTAR PUSTAKA
Atrens,  A.,  Song,  G.  L.,  Cao,  F.,  Shi,  Z.,  and
Bowen,  P.  K.  (2013).  Advances  in  Mg corrosion  and  research  suggestions.
Journal  of  Magnesium  and  Alloys ,  1(3),
177 –200. https://doi.org/10.1016/j.jma.2013.09.003
ASTM.  (2005). International  ASTM  G31-72 Standart Practice for Laboratory Immersion  Corission  Testing  of  Metals . ASTM, United states.
Brahami,  A.,  Fajoui,  J.,  and  Bouchouicha,  B.
(2020).  Exfoliation  Corrosion  Impact  on Microstructure,  Mechanical  Properties, and Fatigue Crack Growth of Aeronautical Aluminum  Alloy. Journal  of  Failure Analysis and Prevention , 20(1), 197 –207. https://doi.org/10.1007/s11668-020-00815-y
Calado,  L.M.,  Taryba,  M.G.,  Morozov,  Y., Carmezim,  M.J.,  and  Montemor,  M.F. (2021). Cerium phosphate-based inhibitor for  smart  corrosion  protection  of  WE43 magnesium  alloy. Electrochimica  Acta , 365,137368. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.1 37368
Chauhan,  D.  S.,  Verma, C.,  &  Quraishi,  M.  A. (2021).  Molecular  structural  aspects  of organic corrosion inhibitors: Experimental and  computational  insights. Journal  of Molecular Structure , 1227, 129374. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.129374
Deshpande,  K.  B.  (2010).  Experimental investigation of galvanic corrosion: Comparison between SVET and immersion techniques. Corrosion Science , 52 (9), 2819 –2826. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2010.04.0 23 Ekawati,  M.  A.,  Suirta,  I.  W.,  &  Santi,  S.  R. (2017).  Isolasi  Dan  Identifikasi  Senyawa Flavonoid Pada Daun Sembukan ( Paederia foetida L) Serta Uji Aktivitasnya Sebagai Antioksidan. Jurnal Kimia . https://doi.org/10.24843/jchem.2017.v11.i 01.p07
Robinson, T. (1983). T he Organic Constituents of  Higher  Plants  Their  Chemistry  and Interrelationships.  5th  Ed .  Cordus  Press, North Amherst.
Farhoosh,  R.,  Golmovahhed,  G.  A.,  & Khodaparast, M. H. H. (2007). Antioxidant activity  of  various  extracts  of  old  tea leaves  and  black  tea  wastes  (Camellia sinensis  L.). Food  Chemistry ,  100(1),
231 –236. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2005. 09.046
Harborne,  J.  B.  (1987). Metode  Fitokimia: Penuntun  Cara  Modern  Menganalisis Tanaman . ITB, Bandung
Jaehne, E., Oberoi, S., & Adler, H. J. P. (2008). Ultra  thin  layers  as  new  concepts  for corrosion inhibition and adhesion promotion. Progress in Organic Coatings ,
61 (2 –4), 211 –223.
https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2007.0
9.044 Kadhim,  A.,  Al-Amiery,  A.  A.,  Alazawi,  R.,  Al-
Ghezi,  M.  K.  S.,  &  Abass,  R.  H.  (2021).
Corrosion
inhibitors.
A review. International  Journal  of  Corrosion  and Scale Inhibition , 10(1), 54 –67.
https://doi.org/10.17675/2305-6894- 2021-10-1-3
Kopjar,  M.,  Tadić,  M.,  &  Piližota,  V.  (2015). Phenol content and antioxidant activity of green,  yellow  and  black  tea  leaves. Chemical  and  Biological  Technologies  in Agriculture , 2 (1), 1 –6.
https://doi.org/10.1186/s40538-014- 0028-7
Manasa,  S.,  Jyothirmayi,  A.,  Siva,  T., Sathiyanarayanan,  S.,  Gobi,  K.  V.,  & Subasri,  R.  (2017).  Effect  of  inhibitor loading  into  nanocontainer  additives  of self-healing corrosion protection coatings on  aluminum  alloy  A356.0. Journal  of

## Indarti
Alloys  and  Compounds ,  726,  969 –977. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.08. 037
Marliana, S. D., Suryanti, V., & Suyono. (2005).
Skrining Fitokimia dan Analisis
Kromatografi  Lapis  Tipis  Komponen
Kimia  Buah  Labu  Siam  ( Sechium  edule Jacq  .  Swartz  .)  dalam  Ekstrak  Etanol.
Biofarmasi , 3 (1), 26 –31.
Mayer,  A.  R.,  Bertuol,  K.,  Siqueira, I.  B.  A. F., Chicoski, A., Váz, R. F., de Sousa, M. J., &  Pukasiewicz,  A.  G.  M.  (2020). Evaluation of cavitation/corrosion synergy of the Cr3C2-25NiCr coating deposited by HVOF process. Ultrasonics Sonochemistry , 69, 105271. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2020.10
5271
Muliastri, D., Septiyani, D. E., Afif, N., Sirenden,
V.  T.,  &  Suprihartini,  J.  N.  R.  (2021). Application  of  Organic  Inhibitors  to  the Corrosion  of  Materials  AISI  1070  Steel. Current  Journal:  International  Journal Applied  Technology  Research ,  2(1),  12 – 20. https://doi.org/10.35313/ijatr.v2i1.39
Nikitasari,  A.,  Sundjono,  Priyotomo,  G.,  &
Royani,  A.  (2021).  Sargassum  seaweed extract  as  a  novel  green  corrosion inhibitor for API-5L carbon steel.
International  Journal  of  Corrosion  and
Scale Inhibition , 10(4), 1689 –1699. https://doi.org/10.17675/2305-6894- 2021-10-4-20
Popoola, L. T. (2019). Organic green corrosion inhibitors  (OGCIs):  A  critical  review. Corrosion Reviews , 37 (2), 71 –102. https://doi.org/10.1515/corrrev-2018- 0058
Pradityana,  A., Subiyanto,  H.,  Winarto,
Sanyoto,  B.  L.,  Sarsetiyanto,  J.,  & Suhariyanto.  (2018).  Analysis  of  surface characteristic in mango peels as inhibitor in acid solution. AIP Conference Proceedings , 1983 . https://doi.org/10.1063/1.5046298
Rahim, A. A., Rocca, E., Steinmetz, J., & Jain Kassim,  M.  (2008).  Inhibitive  action  of mangrove tannins and phosphoric acid on pre-rusted  steel  via  electrochemical methods. Corrosion  Science , 50 (6), 1546 –1550. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2008.02.0 13
Sinha, M., & Tyagi, R. K. (2020). Strength and corrosion  analysis  in  alloy  steel  and  E- glass  composite  wear  ring  in  automotive
engine  cooling  water  pump. Materials Today:  Proceedings ,  21,  1474 –1478. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.11.0 54
Sivakumar, V., Velumani, K., & Rameshkumar, S.  (2018).  Colocid  dye  -  A  potential corrosion inhibitor for the corrosion of mild steel  in  acid  media. Materials  Research , 21(4), 1 –10. https://doi.org/10.1590/1980- 5373-MR-2017-0167
Sulasmi, S. E., Saptasari, M., Mawaddah, K., &
Ama Zulfia, F. (2019). Tannin identification  of  4  species  pterydophyta from  baluran  national  park. Journal  of
Physics: Conference Series , 1241, 012002. https://doi.org/10.1088/1742- 6596/1241/1/012002
Supriadin, A., Juliani, H., & Tanyela, N. (2021). Isolation  flavonoid  compound  chrysoeriol from ethyl acetate extract of zaitun leaves ( Olea  europaea ). Journal  of  Physics: Conference Series , 1869(1).
https://doi.org/10.1088/1742-
6596/1869/1/012052
Tandon,  V.,  Patil,  A.  P.,  &  Bansod,  A.  (2018). Effect  of  Zn  addition  on  corrosion resistance  of  Cu-10Ni  alloy  in  clean  and sulphide
contaminated
seawater.
Canadian  Metallurgical  Quarterly ,  57(2),
194 –200. https://doi.org/10.1080/00084433.2017.1 403073
Verma,  C.,  Ebenso,  E.  E.,  Quraishi,  M.  A.,  & Hussain, C. M. (2021). Recent developments  in  sustainable  corrosion inhibitors:  Design,  performance  and industrial  scale  applications. Materials Advances , 2(12), 3806 –3850. https://doi.org/10.1039/d0ma00681e
Verma,  D.  K.,  Kaya,  S.,  Ech-chihbi,  E.,  El- Hajjaji, F., Phukan, M. M., & Alnashiri, H. M.  (2021).  Investigations  on  some coumarin  based  corrosion  inhibitors  for mild  steel  in  aqueous  acidic  medium: Electrochemical,  surface  morphological, density functional theory and Monte Carlo simulation approach. Journal of Molecular
Liquids , 329. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.1155 31
Walker,  R.  (1993).  Standard  Practice  for Preparing,  Cleaning,  and  Evaluation
Corrosion  Test  Specimens. Materials  & Design , 14(3), 207. https://doi.org/10.1016/0261- 3069(93)90066-5

## Indarti
Wei,  L.,  Zhang,  Z.,  Nie,  S.,  &  Wu,  X.  (2019). Direct  and  indirect  corrosion  wear performance  of  AISI  630  steel  for  the slipper/swashplate  pair  in  a  water hydraulic  pump. Proceedings  of  the Institution  of  Mechanical  Engineers,  Part J:  Journal  of  Engineering  Tribology ,
233(10), 1605 –1615. https://doi.org/10.1177/13506501198411
93
Yu, X., Xiao, J., Chen, S., Yu, Y., Ma, J., Lin, Y., Li, R., Lin, J., Fu, Z., Zhou, Q., Chao, Q., Chen,  L.,  Yang,  Z.,  &  Liu,  R.  (2020). Metabolite signatures of diverse Camellia sinensis tea populations.
Nature Communications , 11(1), 1 –14.
https://doi.org/10.1038/s41467-020- 19441-1
Zhang,  L.,  Ho,  C.  T.,  Zhou,  J.,  Santos,  J.  S., Armstrong,  L.,  &  Granato,  D.  (2019). Chemistry  and  Biological  Activities  of Processed  Camellia  sinensis  Teas:  A Comprehensive  Review. Comprehensive
Reviews  in  Food  Science  and  Food
Safety , 18(5), 1474 –1495.
https://doi.org/10.1111/1541-4337.12479